ce courant d'hydrogène par un courant d'hydrogène protocarboné (r) qui 

 avait traversé de longs tubes garnis, les uns de fragments de verre humectés 

 d'acide phosphorique hydraté, et les autres de chlorure de calcium desséché. 

 Le tube de porcelaine contenant les pièces en fer était chauffé dans un 

 fourneau long, muni de son laboratoire dont la porte restait constamment 

 ouverte pour diminuer le tirage. Le combustible employé était du charbon 

 de bois, et la température produite atteignait à peu près le point de fusion 

 de l'argent. L'opération a duré six à sept heures, et à la fin o!) a laissé 

 refroidir lentement. Les pièces extraites ont été trempées et recuites avec 

 les précautions ordinaires par un excellent ouvrier de l'atelier de précision. 

 Un échantillon de l'acier obtenu ainsi ayant été légèrement martelé, 

 trempé, puis cassé, s'est trouvé cémenté à une profondeur de i millimètre 

 et demi environ; son grain très-fin indiquait la meilleure qualité d'acier de 

 cémentation, dont il avait du reste toutes les propriétés (bonnes et mau- 

 vaises) y compris la malléabilité. On remarquait à sa snrfiice les bulles 

 ordinaires de l'acier po«/e dépendant, comme on le sait, de la présence d'une 

 petite quantité de scories dans le fer employé. J'ai l'honneur de déposer 

 sur le bureau de l'Académie cette pièce ainsi que les deux limes qui mor- 

 dent vigoureusement le fer et l'acier recuit, les deux lames de couteau, 

 dont une a été cassée poiu' en faire voir le grain, et enfin les burins avec 

 lesquels on a détaché des copeaux très-épais sur un morceau du fer qui 

 avait servi à leur préparation. 



» Cette expérience ayant été faite devant plusieurs personnes compé- 

 tentes, et l'acier obtenu ayant été éprouvé par des ouvriers très-experts, il 

 ne m'est plus possible d'admettre que je sois dans l'erreur lorsque je pré- 

 tends : 



11 1° Qu'on peut aciérer le fer pur hors de la présence de l'azote; 



» 2° Que toute théorie n'expliquant pas nettement ce fait si facile à véri- 

 fier, est entièrement inadmissible. 



V Nota. Je lis à l'instant dans les Comptes rendus de la dernière séance le 

 travail de M. Bonis qne j'avais déjà cité. Onvoit par les expériences dont ce 

 savant donne les résidtats, que le fer, la fonte et l'acier contiennent de 



(i) Ces expériences rcussissent aussi bien avec le gaz de l'éclairage employé avec les 

 mêmes précautions et purifié de la même manière. Lorsqu'on emploie l'hydrogène protocar- 

 boné, le gaz reste blanc ; avec le gaz de l'éclairage, il est toujours recouvert d'une couche de 

 charbon difficile à détacher. 



162.. 



